— 394 — 



tiauac usw.)- Verweudet werden diese weichen und harzreichen Sorten zur Ver- 

 arbeitung mit regeneriertem und frischem Kautschuk für verscliiedene Zwecke, 

 besonders für StoHgummierung-, Isolierband usw. 



„Der Guayrule-Kautschuk, über den wir zuerst in der „AV'iener Gummi-, 

 Guttapercha-, Asbest- und Zelluloid-Zeitung'* am 20. April 1903 ausführlicher 

 berichteten, soll im Jahre 1897 gelegentlich einer Durchquerung Mexikos durch 

 deutsche Kaufleute aufgefunden sein und wird seit kurzer Zeit in grufserer 

 Menge aus einer daselbst wachsenden Komposite, Partlienium argenteum, ge- 

 wonnen.*) 



Die anfänglich in den Handel gekommenen Produkte hatten sehr ver- 

 achiedene Zusammensetzung. Sie waren sämtlich stark kleljrig und hatten auf 

 frischer Schnittfläche ein hellgrau-grünes Aussehen, das auf den Aufsenflächen 

 durch Luftoxydation in eine braune bis schwarze Färbung überging. 



Was die Zusammensetzung anbelangt, so seien hier die Analysen zweier 

 Produkte verschiedener Provenienz gegeben: 



a) Mineralische Verunreinigungen (Asche) .... 1,3 pCt. 

 Mechanische „ organischer Natur 9,7 ~ 



Wasser 26,0 „ 



Harz 29,2 „, 



Kautschuksubstanz 33,8 - 



100,0 pCt. 



b) Mineralische Verunreinigung 2,G8 pCt. 



Mechanische „ organischer Natur — 



Wasser 2069 , 



Harz 19,35 „ 



Kautschuksubstanz 57,28 „ 



100,00 pCt. 



Die Kautschuksubstanz ist nach der Entfernung von Wasser und Harz 

 hellbraun und zäh, jedoch immer noch stark klebend. Als Kautschuk chemisch 

 individualisiert wurde dieselbe mit voller Sicherheit durch ihr 

 Nitrosit (nach Methode Prof. Harries) und das Stickstoffperoxyd-Additions- 

 produkt Webers. Beide Produkte entsprechen ihrem Verhalten und der ele- 

 mentaren Zusammensetzung nach den gleichen Verbindungen aus Kautschuk. 

 Ein nicht klebender Kautschuk wurde nach Methode Schneider aus dem Roh- 

 produkt in beträchtlicher Menge erhalten. Auffallend ist, dafs nach Angabe 

 Weber's das Bromid eine abweichende Zusammensetzung hat. 



Kaltvulkanisationsversuclie wurden von uns an gummierten Stoffmustern 

 und Platten in entsprechenden Lösungen von Schwefelchlorür in Schwefel- 

 kohlenstoff, Benzin und Benzol in den verschiedensten Variationen durchweg 

 mit bestem P>folg ausgeführt und auch bei der Warmvulkanisation wurden, 

 besonders bei Zumischung von Magnesia usw., unter w'enig grufserem Schwefel- 

 verbranch, gute Produkte bei den normalen Temperaturen erhalten. Heute ist 

 das Gewinnungsverfahren für den Guayrule noch wesentlich verbessert, und ist 

 es, was besonders wichtig ist, auch gelungen, den Guayrule zu trocknen, ohne 

 dafs er sich dabei zersetzt. 



Ein solches neues Produkt hatten wir kürzlich in Händen und waren er- 

 staunt über seine Güte. Es ist dem Aussehen nach braun und hat kaum noch 



*) Dies halten wir nach Untersuchung trockener Exemplare der Pflanze 

 für durchaus unwahrsclieinlich, da diese Pflanze wie ihre näliercn Verwandten 

 keinen Milclisaft und demnach auch keinen Kautschuk enthält. (\Vg.) 



